— 4(32 — 



« Dopo di ciò posi nell'acqua così preparata, circa due grammi di ma- 

 gnesio metallico, rifeci il vuoto ed abbandonai il tutto a sè per parecchi 

 giorni. 



« Il liquido, come nel caso descritto da Weltzien, diventava alcalino ; 

 l'alcalinità però era assai minore di quando io facevo l'esperienza in contatto 

 dell'aria, con acqua ossigenata non del tutto priva di anidride carbonica. 



« Evaporando a secco nel vuoto, oppure a bagno maria, dal liquido stesso 

 si separava un residuo non più cristallino, ma fioccoso, che si scioglieva poco 

 in acqua priva di anidride carbonica. 



« Ciò sarebbe in contraddizione colla completa solubilità osservata dal 

 Weltzien stesso; nè io saprei rendermi ragione di tale divergenza. 



« Avendo osservato la formazione dei cristalli aghiformi nell' acqua 

 ossigenata (ottenuta coi soliti metodi) rimasta per molto tempo in contatto 

 del magnesio, ho creduto utile lo studiare quale azione abbia su questo 

 metallo l'acqua distillata purissima satura di anidride carbonica. 



« A tale scopo in diverse capsule di platino e di porcellana ( 1 ), ponevo 

 circa due grammi di magnesio metallico con circa 300 c. c. di acqua distil- 

 lata; poscia mediante un tubo di platino facevo gorgogliare per diverse ore 

 dell'anidride carbonica (lavata prima in una soluzione di potassa e quindi 

 in acqua leggermente acidulata con acido solforico), finché cioè la soluzione 

 era completamente satura. 



« Notavo che il liquido diveniva dopo poco tempo fortemente alcalino ed 

 il magnesio era subito attaccato abbastanza energicamente con svolgimento 

 d'idrogeno; l'azione man mano andava diminuendo e dopo dieci e dodici ore 

 lo svolgimento di gaz era quasi del tutto cessato. Allora decantavo una metà 

 del liquido di ogni capsula in un altra e lasciavo il tutto a sè ( 2 ). 



« Si venivano successivamente formando dei cristalli aghiformi, che colla 

 lente ed al microscopio si scorgevano essere analoghi a quelli descritti da 

 Marignac ( 3 ) come appartenenti al sistema rombico e aventi la composizione 

 Mg CO 3 . 3H 2 0. 



« Dopo alcuni giorni potei raccogliere in ciascuna capsula, circa due 

 grammi di cristalli, che asciugai fra carta alla pressa. Calcinati in crogiuolo 

 di platino fino a peso costante, essi mi hanno lasciato sempre un residuo di 



(!) Ho voluto fare l'esperimento anche in capsula di platino ed adoperare un tubo 

 di platino per far gorgogliare l'anidride carbonica, per eliminare il dubbio che l'alcalinità 

 del liquido potesse essere dovuta a qualche traccia di alcali rimasta in esso per aver ado- 

 perato oggetti di vetro o di porcellana; d'altra parte poi ebbi cura di assicurarmi che il 

 magnesio adoperato neppure non ne conteneva oppure si trattava di quantità trascurabili. 



( 2 ) Volli vedere se si avevano prodotti diversi lasciando che la cristallizzazione avve- 

 nisse in presenza del magnesio, oppure in assenza di esso ; ma, come si vedrà dai risultati 

 che riporto più sotto, la sua presenza non ha influenza di sorta. 



( 3 ) Marignac (Recherch. 56: Eammelsberg's suppl. 7°). 



